an den Kry stallen der gediegenen Metalle. 



65 



Was den Verlauf der Lamellen betrifft, so ist Linck's 

 Angabe zu bestätigen, auch die weitere, dass die Hauptreflexe 

 und namentlich auch der Schimmer, den manche Spaltflächen 

 zeigen, von Absonderungsflächen längs den Ebenen der La- 

 mellen, also Ebenen {112} herrührt. Indessen sind diese 

 bequem messbaren Absonderungsflächen der Lamellen nicht 

 ihre einzigen Grenzflächen, es treten vielmehr noch andere, 

 quer zur Tafelfläche der Lamellen liegende hinzu; durch 

 ihren Reflex wird sogar der Verlauf der Lamellen in erster 

 Linie sichtbar; sie sind aber sehr schmal und ihre Messung 

 wohl deshalb früher nicht versucht. Da diese Grenzflächen, 

 soweit sie parallel liegenden Lamellen angehören, ziemlich 

 einheitlich und für symmetrisch zu den Spaltflächen liegende 

 Lamellen auch nach entgegengesetzten Seiten geneigt sind, 

 war anzunehmen, dass sie nicht von Translation, sondern von 

 einfachen Schiebungen nach Gleitflächen herrührten, und es 

 schien daher von Interesse, dies durch Messung zu bestätigen 

 und zugleich die Deformation zu ermitteln, zumal solche bis- 

 her von regulären Krystallen nicht bekannt waren. 



Die Messungen gestalteten sich ziemlich schwierig und 

 konnten nur Annäherungswerthe geben, einmal weil für die 

 Grenzflächen der Lamellen wegen ihrer geringen Breite nur 

 Schimmereinstellungen möglich waren und auch dann, wenn 

 ein Signalbild erhalten wurde, dieses sehr verbreitert war, 

 zweitens aber auch wegen der schlechten Beschaffenheit der 

 Würfelspaltflächen, deren Reflex selbst bei Abbiendung bis 

 auf wenige Quadratmillimeter meist noch 1—3° breit war. 

 Zur Einschränkung des letzteren Fehlers wurde, soweit es 

 möglich war, nicht zur Spaltfläche, sondern zur Absonderungs- 

 fläche derselben oder anderer Lamellen von bekannter Lage 

 gemessen, da deren Reflex meist ungleich einfacher war. 



Danach neigt die Grenzfläche der auf den Würfelflächen 

 diagonal verlaufenden Lamellen zur Hauptfläche im Mittel 

 unter 18° 11' (schwankend bei den Schimmereinstellungen 

 zwischen 16° 53' und 18° 19', bei den Reflexeinstellungen 

 zwischen 17° 44' und 20° 30') \ Unter der Voraussetzung, 



1 Der Sinn der Neigung ergiebt sich ans den Pfeilen der Fig. 6, 

 welche das Einfallen (nach unten) unter der Voraussetzung anzeigen, dass 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1899. Bd. II. 5 



